8 Scienze 



bra di avere ottenuto col seguente metodo. Sul ra- 

 me formo degli anelli, come si è indicato di sopra. 

 A quest'effetto mi servo ( comechè ciò non sia ne- 

 cessario ) delle stesse lamine dagherriane , che sono 

 abbastanza lucide dalla parte del rame, le quali pon- 

 go in un bagno di acido solforico allungato: onde net- 

 tarle. Se vi rimangano delle macchie, può farsi uso 

 dell'acido nitrico allungato. Quindi si dee la lamina 

 sottomettere al pulimento del tripoli, e della bambace 

 che serve nello stesso tempo ad asciugarla: per ul- 

 timo si stropiccia ben bene con velluto e rossetto d'In- 

 ghilterra, in modo che divenga non meno lucida, che 

 scevra da macchie, le quali è agevole scoprire coll'ali- 

 tarvi sopra. La lamina ben pulita con questo o con 

 altro simile modo , si clorura o a caldo o a freddo 

 col cloruro d' oro che serve per le prove dagherria- 

 ne: e quest'operazione dee durare finche la superfi- 

 cie del rame sia egualmente imbrunita , senza che 

 passi ad un color neroverdastro che non pare egual- 

 mente adattato a tal fine , ed è perciò che sembra 

 preferibile il clorurare a freddo, per la facilità di os- 

 servare i successivi colori. Ho detto di far uso del 

 cloruro d'oro del dagherrotipo, non per escludere al- 

 tro metodo , ma perchè questo sembra il più facile 

 ed adattato; mentre all'opposto tentando di clorurare 

 il rame coU'acqua clorata, ne risultava su di esso uno 

 strato polverulento, che olire al separarsi facilmente 

 dal rame, ne offuscava la necessaria lucentezza. 



Dopo una tale operazione si dee lavar la lamina 

 con acqua distillata, ed asciugar alla lampada. In que- 

 sto stato si sottopone all'azione del iodio, secondo i 

 metodi riferiti, e ne risultano de'colori assai più vivi 

 che sull'argento. Il color bruno, di cui ricuopresi il 



